Gleichgewichte in Sihkatächmelzen. 859 



Pulver verwendet, erst bei dieser Temperatur beginnt eine unbe- 

 deutendere Rundung der Kanten, bei 1280° ist durch deutlichere 

 Rundung zu sehen, bei 1300° bilden sich vereinzelte Tropfen, 

 bei 1320 bis 1330° kann er als geschmolzen angesehen 

 werden. Auch als er im Heraeusofen durch 6 Stunden be- 

 handelt wurde, war er bei 1280° noch nicht geschm.olzen, 

 sondern nur zusammengesintert, bei 1300° bildet er eine feste 

 Masse, in welcher Neubildungen sichtbar sind. Das Zusammen- 

 schmelzen findet bei etwa 1330° statt. Allerdings ist dieses 

 faserige Mineral nicht fein zu pulvern, wodurch der Schmelz- 

 punkt erhöht wird. 



WoUastonit von Auerbach schmilzt, wie ich schon 

 früher bei meinen ersten Versuchen fand, bei 1260°; bei 1240° 

 sinterte er; die Wiederholung des Versuches ergab dasselbe 

 Resultat. A. Brun fand an großen Krystallen 1360°, was 

 erklärlich ist, da der Schmelzpunkt großer Krystalle viel 

 höher liegt. 



WoUastonit von Cziklowa war bei 1260° vollkommen 

 geschmolzen, bei der Erstarrung zeigte sich die a-Form, das 

 hexagonale Kalksilikat. 



WoUastonit von der Insel Elba schmilzt bei 1260°, 

 die Sinterung beginnt bei 1235°. 



Alle drei Bestimmungen wurden sowohl im Heizmikro- 

 skop als auch im Heraeusofen durch langes andauerndes 

 Erhitzen ausgeführt. 



Polymorphie des Calciummetasilikates. 



Es ist bekannt, daß CaSiO« in zwei polymorphen Phasen 

 vorkommt, der in der Natur allein stabilen, dem WoUastonit, 

 der ß-Form, und der bei hohen Temperaturen stabilen a-Form, 

 dem hexagonalen Calciumsilikat. Letzteres ist schon vor vielen 

 Jahren von Bourgeois, J. H. L. Vogt und mir beschrieben 

 worden und haben sowohl Vogt wie ich die Einachsigkeit 

 erkannt. 



A. Day und Genossen haben bei der Erhitzung des 

 natürlichen WoUastonits bei 1180° eine W^ärmeabsorption 

 konstatiert und daraus auf eine pol^^^morphe Umwandlung 



Sit/.b. d. matliem.-natunv. K!.; ;'XX. F.d., Abt. I. 59 



